— 283 — 



chino, si osserva, nel calcare laterale, qualche litoclase che si mostra parzial- 

 mente rivestito da uno strato di materiale leggero, pulverulento, assai soffice, 

 di spessore sanabile tino a circa due millimetri, di color bianco, sovente assai 

 puro, talora latteo, o più marcatamente giallastro, o grigiastro, sempre ben 

 distinto dalla massa calcarea più o meno alterata e marnosa. 



Esaminata al microscopio, questa polvere si presenta perfettamente cri- 

 stallina e costituita da un'infinità di aghetti microscopici, trasparenti, inco- 

 lori, fortemente birifrangenti. 



La loro lunghezza, generalmente inferiore al millimetro, arriva talvolta 

 a min. 1,3 e lo spessore non supera mm. 0,005; essi sono tutti indipen- 

 denti fra loro e senza alcun accenno a geminazione. All'ortoscopio presentano 

 estinzione inclinata rispetto alla direzione d'allungamento, i valori dell'an- 

 golo d'estinzione variano in limiti abbastanza estesi: da un minimo di 

 circa 35° ad un massimo di 50° mantenendosi generalmente oscillanti intorno 

 a questo massimo. 



L'esame ottico al conoscopio non risulta conclusivo per lo spessore assai 

 ridotto dei cristallini. 



L'indice di rifrazione è dell'ordine di grandezza dell'a-monobromonafta- 

 lina (1,66) nella direzione dell'allungamento e risulta paragonabile a quello 

 dell'olio di ricino (1,48) nella direzione normale. 



È facile constatare, all'analisi, che il minerale è costituito in modo 

 quasi esclusivo da carbonato di calcio; esso contiene però notevoli quantità 

 di acqua (fino all' 11 %) che viene facilmente ceduta, in ambiente secco, 

 già alla temperatura ordinaria. 



Si deve ammettere che si tratti di acqua di condensazione superficiale, 

 perchè la trasparenza e le proprietà ottiche dei cristallini non mutano col 

 contenuto in acqua, nè colla sua completa eliminazione. Questa proprietà della 

 lublinite, già osservata da Jwanotf e Tschirwinsky sul materiale delle marne 

 eoceniche di Gora Pulawska (Lublino), che conteneva il 37.56 % d'H 2 0, fu 

 notata in seguito generalmente, quantunque in proporzioni minori, da quanti 

 si occuparono di questo minerale; essa non si deve attribuire solo allo stato 

 di estrema divisione della lublinite, perchè altri minerali in condizioni 

 identiche non presentano alfatto, o solo in modo attenuatissimo, il fenomeno, 

 ma si deve ammettere che la natura stessa del composto Ca C0 3 vi influisca. 

 Tracce di sostanze organiche, che pur furono riscontrate da Morozewicz nella 

 lublinite di Wysokie (Lublino), non esistono in quella di Sassari, in cui però 

 l'analisi microchimica rivela la presenza di Mg, Si ed Al, escludendo quella 

 del Na, K, Pe, P ed (NH 4 ). Si può arguire che la natura del minerale ne 

 renda per lo meno ardua l'impresa di scevrarlo da piccole quantità di sostanze 

 estranee, come del resto è provato dalle altre analisi che si conoscono: 

 infatti Morozewicz trovò per quello di Wysokie 1.04 % di .impurezze inor- 

 ganiche, quello di Gora Pulawska diede in due analisi rispettivamente 



